DU FER. 



plus ductile fut en meme temps celui qui se trouve le 

 plus propre pour etre convert! en acier, qui, comme 

 Ton sait, est d'autant plus cassant qu'il est plus par- 

 fait ; neanmoins 1'etoife du fer dont on veut faire de 

 1'acier par cementation doit etre la meme que celle 

 du fer de filerie , et 1'operation par laquelle on le con- 

 vertit en acier ne fait que hacher les fibres nerveuses 

 de ce fer, et lui donner encore un plus grand degre* 

 de purete, en meme temps qu'il se penetre et se 

 charge de la matiere du feu qui s'y fixe. Je m'en suis 

 assure par .ma propre experience ; j'ai fait etablir pour 

 cela un grand fourneau d 'aspiration, et d'autres plus 

 petits. afm de menager la depense de mes essais, et 

 j'ai obtenu des aciers de bonne qualite, que quelques 

 ouvriers de Paris ont pris pour de 1'acier d'Angle- 

 terre : mais j'ai constamment observe qu'on ne reus- 

 sissoit qu'autant que le fer etoit pur, et que, pour 

 etre assure d'un succes constant, il falloit n'empioyer 

 que des fers de la plus excellente qualite, ou des fers 

 reridus tels par un travail approprie; car les fers or- 

 dinaires , meme les meilleurs de ceux qui sont dans le 

 commerce, ne sont pas d'une qualite assez parfaite 

 pour etre convertis par la cementation en bon acier; 

 et si Ton veut ne faire que de 1'acier coinmun , 1'on 

 n'a pas besoin de recourir a la cementation; car, 

 au lieu d'einployer du fer forge, on obtiendra de 1'a- 

 cier comme on obtient du fer, avec la seule fonte, et 

 seulement en variant les procedes du travail, et les 

 multipliant a 1'amnerie et au rnarteau. 



On doit done distinguer des aciers de deux sortes : 

 le premier qui se fait avec la fonte de fer ou avec le 

 fer meme , et sans cementation ; le second que Ton 



